( i639 ) 



ESPACES DE VERKE. 



Verre vitre de la manufacture de 

 Saint-Quirin 



Verre glace de la manufacture 

 de Cirey 



Verre gobleterie non color , de 

 la manufacture de Valrysthal . . 



Cristal blanc et color de la manu- 

 facture de Baccarat 



avant 

 le recuit. 



2,5i7 

 2,454 

 2,446 

 3,320 



aprs 

 le recuit. 



2,523 



2,467 



2,450 

 3,324 



VITESSE 



du son. 



16,698 

 15,899 



i5,8o5 

 12,099 



COEFFICIEHI 



d'lasticit. 



79'7 

 7015 



6890 



5477 



RESISTANCE 



la 

 rupture par 

 extension. 



1,763 

 1 ,400 

 I ,002 



o,665 



Voici les conclusions que nous croyons pouvoir tirer de nos expriences : 



1. lia densit de toutes les espces de verre augmente en moyenne de 

 1 ,0045 par l'effet du recuit. Gela pourra peut-tre servir expliquer la diff- 

 rence du mme ordre , trouve par M. Deville , entre la densit d'une lave 

 vitreuse et celle du verre qui a t obtenu en la fondant ; car le refroidisse- 

 ment de la lave peut tre regard comme trs-lent, en comparaison de celle 

 d'une petite quantit de verre. 



)i 2. Le coefficient d'lasticit augmente en mme temps que la densit. 



3". Pour une mme espce de verre , les nombres de vibrations longi- 

 tudinales sont exactement en raison inverse des longueurs. 



Cette loi, qui a t mise en doute par quelques auteurs, nous semble 

 bien constate par nos expriences faites sur une matire aussi homogne que 

 le verre , et sur des verges assez longues pour donner des sons relativement 

 graves et faciles dterminer avec prcision. 



4- I^es allongements conduisent des coefficients d'lasticit moindres 

 que ceux qui rsultent des vibrations. 



>' 5. Il n'y a de diffrence ni pour la densit ni pour l'lasticit du 

 verre , qu'il ait t tir ou coul , pourvu qu'il ait t recuit. 



i> 6. Les diffrentes espces de verre se suivent dans le mme ordre qu'on 

 les range d'aprs leur coefficient d'lasticit , ou d'aprs leur rsistance la 

 rupture. 



On a t conduit par la pratique , et sans connatre leurs proprits m- 

 caniques , choisir pour les vitres , qui ont quelquefois un certain effort 



